インライン・ヒートソーク試験のヒートソーク炉内で回収された強化ガラスに含まれるβ相転移した硫化ニッケルの顕微ラマン分光法による定量分析の結果を示す．No.1の測定点ではB-NiSに特徴的なラマンバンドは確認できない．また，No.2の測定点では明瞭なB-NiSのラマンバンドが確認できた．すなわち，No.1の測定点では大部分がA-NiSとして残存している可能性が考えられる．マッピング測定の結果に基づいて緑色で示したβ相の占める割合は研磨断面上での面積比で約64%また体積比では70%になるのでβ相転移率は64～70%の範囲にあると考えられる．これらの結果から，体積膨張率は2.7～3.0%と計算された．以上の結果から，硫化ニッケルのβ相転移率は100%ではなく，α相が含まれる状態でもヒートソーク試験で自然破損を生じることがわかった．この結果は，市場で自然破損を生じた硫化ニッケルの場合とほとんど同じであった．Sakaiと酒井・佐藤は高温X線回折法によってβ相転移した硫化ニッケルの相転移率を測定した．その結果，β相転移率はヒートソーク試験後でも90%が最大であり，ほぼ完全にβ相転移した後でもA相が異物内に残っていることが示された．したがって，自然破損した硫化ニッケルのβ相転移率が70%以下でもクラックが伸展して自然破損を生じたと考えられる．

カテゴリ: 化学
質問: Sakaiと酒井・佐藤が測定した硫化ニッケルのβ相転移率の最大値と、顕微ラマン分光法の結果のβ相転移率の最大値との差は何%ですか。
回答: Sakaiと酒井・佐藤が測定した硫化ニッケルのβ相転移率の最大値と、顕微ラマン分光法の結果のβ相転移率の最大値との差は20%です。